Io5o ACADÉMIE DES SCIENCES. 



charge de rupture à l'état normal et surtout d'une façon intense après 

 trempe. 



On remarquera tout spécialement la grande fragilité de tous ces aciers normaux, 

 bien que les allongements de quelques-uns atteignent 27 et 84,5 pour 100. 



On notera aussi que la fragilité est généralement moindre après trempe; la micro- 

 structure nous donnera l'explication de ce fait. 



Enfin, il est à retenir que le pourcentage du bore qui donne le maximum d'elTel 

 pour les aciers peu carbures est de 0,8 pour 100. 



Microstructure. — Lorsqu'on examine la structure de ces aciers, après 

 attaque à l'acide picrique, on aperçoit de la perlite en quantité légèrement 

 inférieure à celle qui correspond à la teneur en carbone de l'acier. La 

 ferrite présente une coloration un peu irrégulière qui semble indiquer la 

 présence d'une solution solide fer-bore. De plus, elle montre quelques 

 grains ronds, très durs, que met en relief le polissage. Si l'on attaque au 

 picrate de soude, tous ces grains apparaissent en brun noir, comme la 

 cémentite. 



L'importance de ce constituant spécial croît avec la teneur en bore et 

 cela sans que la perlite diminue. 



La trempe à 85o° fait disparaître ces grains ronds dans les aciers à faible 

 teneur en bore; mais, dès que cet élément est en quantité un peu impor- 

 tante (0,8 pour 100 environ), le constituant spécial subsiste même lorsque 

 la trempe est faite à 1200° et que le temps de chauffage avant trempe est 

 prolongé. 



Un recuit à haute température développe im peu les grains ronds; la 

 cémentation n'a pas d'influence sur la plus ou moins grande quantité de 

 ce corps, mais un recuit oxydant (en présence d'oxyde de fer) le détruit. 



Il faut conclure de là à l'existence d'un borocarbure de fer à faible 

 teneur en carbone. La teneur en bore de l'acier intervient seule dans la 

 plus ou moins grande quantité de ce constituant. 



Conclusions. — En résumé, ces recherches montrent que : 



Les aciers au bore normaux sont constitués par une solution solide fer- 

 bore à très faible teneur en bore, de la perlite et un corps spécial qui 

 paraît un borocarbure de fer; 



La présence de ce composé amène une très grande fragilité, qui disparait 

 par trempe, lorsque ce composé entre lui-même en solution ; 



Enfin, les propriétés des aciers au bore trempés méritent d'attirer 

 l'attention des industriels. 



